Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 311 



skopisch. Die Aschenmenge betragt etwa 2 Proz. (4,8 2,5) undent- 

 halt fast regelmafiig prismatische Pseudokristalle von Kalk, die bei der 

 Veraschung aus oxalsaurem Kalk hervorgegangen sind. Diese Pseudo- 

 kristalle verwandeln sich auf Zusatz von Schwefelsaure in Gipsnadeln. 

 Durch diese geformten Einschliisse der Asche lassen sich die Agavefasern 

 vom Manilahanf leicht unterscheiden, dessen Asche keine Pseudokristalle 

 von Kalk, wohl aber Stegmata (s. oben p. 283) enthalt. 



Verholzungsgrad der Agavefasern. Wie schon angegeben 

 wurde, sind die Fasern aller von mir untersuchten Agavefasern verholzt 

 befunden worden. Ich fand mit Ausnahme der unten kurz charakteri- 

 sierten Dispopofaser, welche durch Phlorogluzin + Salzsaure nur sehr 

 schwach gefarbt wird, alle anderen Agavefasern stark verholzt, indem 

 sie durch Phlorogluzin -(- Salzsaure sehr intensiv rotviolett gefarbt 

 werden. ZahlenmaBig wurde der Verholzungsgrad nach der Grafeschen 

 Methode (s. oben p. 44) nur 'an drei Agavefasern untersucht, an Kantala, 

 an Sisala und an Dispopo. Setzt man den Ligningehalt der Jute = 1, 

 so erhalt man fur diese drei Fasern die Vergleichswerte 0,9, 0,8, 0,15. 

 Ob der geringe Verholzungsgrad der Dispopofaser eine angeborene 

 Eigenschaft oder im Rostverfahren begriindet ist, konnte ich nicht ent- 

 scheiden, da mir nur die Faser, nicht aber die Blatter, welche diese 

 Faser liefern, zu Gebote standen. Ob der Verholzungsgrad diagnostisch, 

 namlich zur Unterscheidung einiger Agavefasern verwendet werden kann, 

 miissen spatere Untersuchungen erweisen. 



Hohe der Doppelbrechung der Agavefasern. Es wurde schon 

 oben (p. 1 4) angegeben, daB die Fasern des Blattes von Agave ameri- 

 cana sich durch eine sehr geringe Hohe der Doppelbrechung auszeichnen. 

 Die Hohe der Doppelbrechung, y a, ist bei dieser Faser (= 1,530 - - 1,522 

 = 0,008) der kleinste Wert, welcher beziiglich dieser optischen Eigen- 

 schaft an einer Pflanzenfaser gefunden wurde. 



Ich habe mich, um die Hohe der Doppelbrechung bei den drei 

 wichtigsten Agavefasern des Handels, bei Henequen, Sisal und Kantala, 

 kennen zu lernen, an Herrn Dr. Alfred Himmelbauer, Assistent an der 

 petrographischen Lehrkanzel der Wiener Universitat, mit der Bitte ge- 

 wendet, die betreffenden Bestimmungen vorzunehmen. Es wurde gefunden'. 



y c. fur Henequen (Agave fourcroydes) 4,546 -1 ,51 9 = 0,027 



> Sisal (A. sisalana) 1,543 -1,521 -= 0,022 



> Kantala (A. eantala) 1,547 1,522 = 0,025 



Wie man sieht, ist die Hohe der Doppelbrechung bei diesen drei 

 Fasern auch eine geringe, wenn auch nicht so exzeptionell niedrig, wie 

 bei der Faser von A. americana. Die gefundenen Werte stimmen aber 

 so nahe miteinander uberein, daB die Hohe der Doppelbrechung wohl 



